## ANALISIS KARAKTERISTIK MEMBRAN PENGOLAHAN AIR DARI BAHAN POLYETHERSULFONE DENGAN PENAMBAHAN PERAK NITRAT
ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF WATER TREATMENT MEMBRANES FROM POLYETHERSULFONE MATERIALS WITH THE ADDITION OF SILVER NITRATE
A.Mataram 1,6)* , J. D. Nasution 1) , I.Bizzy 1) , A.S. Mohruni 1) , S. Rizal 2) , M. Pataras 3) , B. B. Adhitya 3) , A.Y Kurnia 3) , R.D Kurnia 4) , M.I. Jambak 5) , M. Bactiar 6) , H. Sutanto 6) 1) Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Prabumulih KM. 32, Indralaya 30662 2) Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriajaya Negara, Bukit Besar – Palembang 30139
3) Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Prabumulih KM. 32, Indralaya 30662 4) Sistem Informasi, Univeritas Sriwijaya, Jl. Raya Prabumulih KM. 32, Indralaya 30662 5) Teknik Elektro, Univeritas Sriwijaya, Jl. Raya Prabumulih KM. 32, Indralaya 30662
6) Program Profesi Insinyur, Univeritas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Karet Semanggi
– Jakarta, 12930 Indonesia *email corresponding: amataram@unsri.ac.id INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Diperbaiki: Revised
26/04/2024
Diterima: Accepted 28/05/2024 Publikasi Online: Online-Published 31/05/2024 Pada penelitian ini, membran dengan polimer berbahan Polyethersulfone (PES), zat penguat Perak Nitrat (AgNO3), serta tambahan zat pelarut N,N- Dimethylformamide  (DMF). Perbandingan di masing-masing sampel adalah 1,5wt%, 2wt%, dan 2,5wt%. Larutan tersebut dihubungkan dengan listrik DC bertegangan sebesar 15000V selama 30 detik. Pada pengujian tarik menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya konsentrasi campuran, kekuatan tarik membran atau kemampuan membran untuk menahan beban cenderung menurun, di  mana membran PES@AgNO3 dengan konsentrasi 1,5wt% memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata tertinggi yaitu 5,74206 MPa, kemudian nilai kekuatan tarik rata-rata terendah  terdapat pada membran PES@AgNO3 dengan konsentrasi 2,5wt% yaitu 3,07480 MPa, Penurunan nilai kekuatan tarik disebabkan oleh penyebaran pori yang tidak merata dan terdapat aglomerasi yang terbentuk sehingga saat dilakukan pengujian tarik membran menjadi lebih rapuh dan mudah patah. Pada pengujian CWP, terjadi penurunan signifikan hasil fluks pada variasi konsentrasi membran, di  mana saat konsentrasi campuran membran PES@AgNO3 1,5wt% didapatkan nilai fluks tertinggi mencapai 3,88797 L.m-2 .h-1 .bar-1 , berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya konsentrasi campuran membran yakni 2,5wt% didapatkan nilai fluks terendah yaitu 1,01345 L.m-2 .h-1 .bar-1. Penurunan fluks pada variasi konsentrasi membran disebabkan oleh peningkatan jumlah dan ukuran partikel perak (Ag) yang terbentuk pada campuran membran yang mengakibatkan terjadinya penggumpalan (aglomerasi) di permukaan membran, sehingga terjadi penurunan porositas dan ukuran pori yang terbentuk, serta memicu pemblokiran pori yang berpengaruh terhadap nilai fluks yang dihasilkan. Pada pengamatan SEM terdapat perbedaan, di  mana membran memiliki struktur seperti jari dan spons dengan rongga serta terdapat aglomerasi yang berbeda-beda pada permukaan di masing-masing konsentrasi.
Kata Kunci : membran, polyethersulfone, perak nitrat, struktur mikro, kekuatan tarik, nilai fluks.

## ABSTRACT
In this research, the membrane was made from polymers made from Polyethersulfone (PES), Silver Nitrate (AgNO3) strengthening agent, and additional solvent N,N-Dimethylformamide (DMF). The comparison in each sample is 1.5wt%, 2wt%, and 2.5wt%. The solution is connected to DC electricity
©2024 The Authors.  Published by AUSTENIT (Indexed in SINTA)
doi:
10.53893/austenit.v16i1.8614
with a voltage of 15000V for 30 seconds. The tensile test shows that as the mixture concentration increases, the membrane tensile strength or the membrane's ability to withstand loads tends to decrease, where the PES@AgNO3 membrane with a concentration of 1.5wt% has the highest average tensile strength value, namely 5.74206 MPa, then the value The lowest average tensile strength was found in the PES@AgNO3 membrane with a concentration of 2.5wt%, namely 3.07480 MPa. The decrease in the tensile strength value  was caused by the uneven distribution of pores and agglomeration formed so that when the tensile test was carried out the membrane became more brittle and breaks easily. In the CWP test, there was a significant decrease in flux results with variations in membrane concentration, where when the PES@AgNO3 membrane mixture concentration was 1.5wt%, the highest flux value reached 3.88797 L.m-2.h-1.bar-1, inversely proportional to the increasing the concentration of the membrane mixture, namely 2.5wt%,
obtained the lowest flux value, namely 1.01345 L.m-2 .h-1 .bar-1. The decrease in flux with variations in membrane concentration is caused by an increase in the number and size of silver (Ag) particles formed in the membrane mixture which results in clumping (agglomeration) on the membrane surface, resulting in a decrease in porosity and the size of the pores formed, as well as triggering pore blocking which has an effect on the resulting flux value. In SEM observations there are differences, where the membrane has a structure like a finger and sponge with cavities and there is different agglomeration on the surface at each concentration.
Keywords : membrane, polyethersulfone, silver nitrate, microstructure, tensile strength, flux value

## 1 PENDAHULUAN
Kebutuhan air bersih  terus mengalami peningkatan pesat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi, perluasan industrialisasi dan meningkatnya kegiatan manusia demi untuk mencukupi berbagai keperluan rumah tangga sesuai dengan tuntutan kehidupan yang terus berkembang (Kalsum dkk., 2019). Di sisi lain, permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari pembuangan limbah cair domestik dan pabrik pun menjadi salah satu faktor penurunan kualitas sumber daya air yang berdampak pada kelangkaan sumber air bersih. Jacques Diouf, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyampaikan, penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun. sehingga terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40% penduduk bumi. Tanpa akses air minum yang higienis mengakibatkan 3.800 anak meninggal tiap hari oleh berbagai jenis penyakit yang diakibatkan karena meminum air yang tidak layak konsumsi (Sunarsih dkk., 2018).
Melihat begitu pentingnya masalah kebutuhan air bersih bagi kehidupan serta dampak negatif yang akan timbul akibat kelangkaannya, maka sebagian orang mencoba dan mencari alternatif yang dapat dilakukan guna memperoleh ketersediaan air bersih yang berkecukupan. Teknologi membran merupakan salah satu aplikasi pengolahan air yang saat ini sering menjadi
perbincangan hangat dunia dikarenakan kemampuannya sebagai media pemisah yang sangat selektif. Di Indonesia, penggunaan membran untuk penjernih air seiring berjalannya waktu sudah sering dijadikan sebagai alternatif karena dinilai lebih efisien dan mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (Fitradi, 2015; Wenten, 2016). Membran dapat dibuat dari berbagai jenis material, salah satunya dari bahan baku polimer (Mustabsyirah dkk., 2022). Membran memiliki arti lapisan penyaring yang berada di antara dua fasa dan berfungsi sebagai media penyaring. Penggunaan teknologi membran jika dibandingkan dengan alat penjernih air yang lain memiliki salah satu keuntungan yaitu konsumsi energi yang rendah, tidak sulit dalam pembuatan, ramah lingkungan (He dkk., 2017; Peters, 2010), tidak membutuhkan banyak peralatan tambahan, pengoperasian yang mudah (Wenten, 2002), serta kualitas air yang dihasilkan sangat baik (Mirwan dkk., 2017).
Penerapan sistem membran pada bidang industri masih dibatasi karena pada membran sering ditemukan fouling yang disebabkan oleh adsorpsi dan pengendapan polutan pada permukaan atau pori-pori membran. Faktor pemicunya adalah sifat permukaan membran seperti hidrofilisitas, muatan dan kekasaran (Wang dkk., 2019; Zhao dkk., 2015). Selain itu, faktor biofouling yang ada di  dalam air dapat mengakibatkan terjadinya fouling serta penurunan fluks pada membran (Biswas dan
Bandyopadhyaya, 2017).  Mohammadnezhad dkk (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan cara memodifikasi sifat hidrofilisitas dan pengurangan kekasaran permukaan membran menjadi solusi peningkatan kinerja antifouling membran.
Membran yang baik dapat diperoleh dari beragam campuran polimer. Pada penelitian ini, pembuatan membran menggunakan bahan polimer yang tidak mahal akan tetapi dapat memodifikasi karakteristik membran sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bahan dari polimer  membran adalah Polyethersulfone (PES), N,N-Dimethylformamide (DMF), serta Perak Nitrat (AgNO3). PES adalah salah satu polimer yang paling sering kali digunakan untuk pembuatan membran ultrafiltrasi disebabkan memiliki ketahanan kimia dan mekanik yang baik, ramah lingkungan, stabilitas termal, dan toleransi terhadap pelarut (Zhao dkk., 2013). Meskipun  demikian, penggunaan membran PES sering dibatasi karena memiliki sifat hidrofobik yang sangat rentan akan fouling , sehingga diperlukan material lain yang digunakan untuk mengubah sifat PES menjadi lebih hidrofilik serta sebagai pengikat sifat antifouling membran (Abriyanto dkk., 2022).
Penambahan perak nitrat pada membran filtrasi air mampu mengikat bakteri coliform (biofouling) yang menjadi pemicu pengotoran membran (Nugroho dkk., 2015). Penggunaan Perak Nitrat sebagai penguat dalam pembuatan membran berbasis polimer untuk penjernih air telah banyak digunakan karena dalam mekanismenya perak nitrat mampu menonaktifkan bakteri dengan cara ion perak menempel pada membran sehingga terjadinya pembesaran sel bakteri dan membuat kematian bakteri.
DMF merupakan pelarut polimer dan zat aditif yang memiliki karakteristik seperti tahan api, serta nilai volatilitas dan toksisitas relatif rendah. DMF sebagai pelarut dapat langsung ditambahkan sebagai cairan ke  dalam campuran polimer. Pencampuran DMF pada PES dapat meningkatkan nilai kekuatan (EPA, 2000).
Metode penelitian ini berfokus pada modifikasi membran mulai dari permukaan membran, karakterisasi membran seperti sifat mekanik, dan kinerja terhadap proses penyaringan air. Proses pembuatan membran dibuat dengan memodifikasi permukaan membran melalui metode electric field dengan arus DC 15000V. Metode Electric Field pada sistem pembuatan membran memiliki keuntungan dapat mengurangi tingkat kekasaran permukaan serta membentuk ukuran pori membran yang seragam, ini bertujuan untuk mengurangi tingkat polarisasi konsentrasi dan mencegah pengendapan polutan pada permukaan membran sehingga dapat mengurangi fouling dan meningkatkan fluks pada membran (Li dkk., 2018). Kemudian, analisis struktur mikro permukaan
membran dilakukan dengan pengamatan scanning electron microscope , sifat mekanis membran dilakukan pengujian tarik, serta kinerja proses penyaringan air pada membran dilakukan pengujian clean water permeability .

## 2. BAHAN DAN METODA
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan seperti pada diagram alir penelitian.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini dilakukan pengujian yang menunjukkan karakteristik seperti struktur mikro permukaan, sifat mekanik, dan kinerja penyaringan air pada membran dari material berbahan Polyethersulfone (PES), N,N-Dimethylformamide (DMF), dan Perak Nitrat (AgNO3) dengan modifikasi permukaan melalui metode electric field dengan arus DC 15000V. Terdapat 3 sampel membran campuran antara PES dengan variasi konsentrasi AgNO3 yaitu 1,5wt%, 2wt%, 2,5wt%. Setiap sampel dilakukan pengujian tarik dengan menggunakan alat Digital Force Gauge untuk menganalisa sifat mekanis dari membrane . Pengujian kinerja pengolahan air menggunakan Clean Water Permeability (CWP) bertujuan untuk mengetahui fluks yang berhasil tersaring oleh membran dan mengidentifikasi ketahanan membran ketika pengoperasian. Pengamatan struktur mikro permukaan membran menggunakan analisis menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).

## 3.1   PENGUJIAN TARIK
Pengujian tarik pada membran polimer Polyethersulfone (PES) dengan zat penguat Perak Nitrat (AgNO3) menggunakan standar ASTM D 638 type IV: 2008 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. Digital Force Gauge merupakan alat pengujian tarik pada pengujian ini yang berada di Universitas Sriwijaya. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan material dengan cara memberikan gaya tarik pada sampel dan mengukur hasilnya terhadap gaya tersebut. Pengujian tarik pada membran PES@AgNO3 dilakukan guna  mengetahui dan menganalisa ketahanan serta kemampuan dari membran tersebut dalam menahan beban tarik yang diberikan. Pengujian tarik dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi membran yang telah ditentukan yaitu AgNO3 (1,5wt%, 2wt%, dan 2,5wt%) dengan masing-masing dilakukan 3 kali pengujian untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Tabel 1 . Hasil Pengujian Tarik Konse ntrasi
(PES@ AgNO 3 ) Sa mp el Beba n Tarik (N) Luas Mem bran (mm 2 ) Teganga n Tarik (N/mm²) Rata- rata (MPa ) Std . Dev iasi (MP a) 1,5wt% A1 13 3,6 3,61
5,74 1,5 3 A2 24,1 4,2 5,74 A3 29,5 4,2 7,02 2wt% B1 26,4 4,2 6,28
3,81 1,6 7 B2 9,6 3,6 2,67 B3 9,9 3 3,3 2,5wt% C1 6,6 3 2,2
3,07 1,1 6 C2 18,7 4,2 4,45 C3 7,3 3,6 2,03
Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi AgNO 3 yang ditambahkan dalam campuran membran PES@AgNO 3 maka akan berbanding terbalik dengan hasil nilai tegangan tarik yang diperoleh. Pada konsentrasi awal AgNO 3 yaitu 1,5wt% dapat meningkatkan kekuatan tarik pada membran, hal ini dikarenakan adanya ikatan koordinat yang membentuk struktur kompleks polimer sehingga meningkatkan kekuatan antar rantai polimer. Namun, seiring peningkatan kandungan AgNO 3 di atas nilai tertentu menyebabkan struktur membran yang dihasilkan menjadi lebih rapuh dan memiliki kekuatan tarik yang rendah, hal ini dikarenakan peningkatan kandungan AgNO 3 yang berlebihan akan mengakibatkan peningkatan jumlah partikel perak yang terbentuk pada campuran membran sehingga menghasilkan larutan dengan densitas yang lebih tinggi dan kurang reaktif pada saat
proses pelarutan sehingga susunan partikel yang tersebar dalam larutan menjadi kurang merata. Penyebaran susunan partikel yang kurang merata mengakibatkan membran memiliki ikatan pori yang lemah karena penyebaran pori juga menjadi tidak merata dan terdapat  aglomerasi pada membran sehingga saat dilakukan pengujian tarik membran menjadi lebih mudah patah (Fathanah dkk., 2019; Lee dkk., 2014).
Gambar 2 . Grafik Tegangan Tarik Berdasarkan gambar 2 dapat diamati bahwa ketiga sampel pengujian membran PES dengan campuran AgNO 3 pada konsentrasi yang berbeda- beda yakni 1,5wt%, 2wt%, dan 2,5wt% menunjukkan seiring dengan naiknya konsentrasi campuran, kekuatan tarik membran atau kemampuan membran untuk menahan beban cenderung menurun, di  mana membran PES@AgNO 3 dengan konsentrasi 1,5wt% memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata tertinggi yaitu 5,74206 MPa, kemudian nilai kekuatan tarik rata-rata terendah terdapat pada membran PES@AgNO 3 dengan konsentrasi 2,5wt% yaitu 3,07 MPa, sedangkan konsentrasi 2wt% memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata yaitu 3,81 MPa.

## 3.2  PENGAMATAN SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)
Pengamatan Scanning Electron Microscope (SEM) yang bertujuan untuk melihat struktur mikro seperti bentuk, ukuran pori serta tekstur dari serat- serat yang terbentuk pada membran. Pengamatan pada membran Polyethersulfone (PES)  dengan variasi konsentrasi campuran Perak Nitrat (AgNO 3 ) yaitu 1,5wt%, 2wt%, dan 2,5wt% melalui modifikasi penambahan medan listrik arus 15000V yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, (a) Cross- section (b) Struktur permukaan. 5.74
3.81 3.07 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 1,5wt% 2wt% 2,5wt% Teg an gan T ar ik ( M Pa) Konsentrasi PES 30wt%@AgNO3 Tegangan Tarik Rata-rata (Mpa)
(a) (b)
Gambar 3 . Hasil SEM Membran PES   30wt% @AgNO 3 1,5wt%
(a) (b) Gambar 4 . Hasil SEM Membran PES 30wt%
@AgNO 3 2wt%
(a) (b) Gambar 5. Hasil SEM Membran PES
30wt%@AgNO
3 2,5wt%
Berdasarkan gambar dari hasil pengamatan SEM di  atas terlihat jelas perbedaan morfologi membran yang tampak dari ketiga variasi konsentrasi campuran, di mana membran memiliki struktur seperti jari dan spons dengan rongga (Garcia-Ivars dkk., 2014) serta terdapat aglomerasi yang berbeda-beda pada permukaan di masing- masing konsentrasi. Pada Gambar 3, PES@AgNO 3 untuk konsentrasi 1,5wt% menunjukkan permukaan membran yang lebih halus, penyebaran pori yang merata atau peningkatan porositas, dan ukuran pori yang lebih besar, serta tidak terlalu banyak terdapat aglomerasi pada permukaan. Pada Gambar 4, untuk konsentrasi campuran membran 2wt% menunjukkan permukaan membran yang hampir sama seperti konsentrasi 1,5wt%, namun mulai tampak peningkatan aglomerasi  yang tersebar pada permukaan, penyebaran pori yang kurang merata, dan mulai terjadi penyempitan pori. Kemudian, seiring peningkatan konsentrasi campuran dapat terlihat pada Gambar 5, membran PES@AgNO 3 konsentrasi 2,5wt% menunjukkan adanya pembentukan pori yang terhambat dikarenakan terdapat peningkatan aglomerasi yang signifikan, hal ini mengakibatkan permukaan membran lebih kasar dengan penyebaran pori yang sangat tidak merata sehingga membran mengalami penurunan porositas, memiliki ikatan pori yang lemah, dan ukuran pori cenderung lebih mengecil
karena tertutup oleh aglomerasi. Aglomerasi ini sangat berpengaruh pada membran dalam menahan beban, karena gumpalan yang ada di membran tersebut akan mempengaruhi konsentrator tegangan pada saat dilakukannya pengujian tarik dan penyaringan air. Hasil pengamatan SEM ini berbanding lurus dengan hasil Pengujian Tarik dan Clean Water
Permeability
(CWP), di mana semakin bertambahnya konsentrasi AgNO 3 yang dicampurkan pada larutan membran mengakibatkan peningkatan jumlah partikel perak yang terbentuk pada larutan membran sehingga susunan partikel yang tersebar dalam larutan pada saat pengadukan bahan pembuatan membran menjadi kurang merata yang memicu timbulnya aglomerasi dan penyebaran pori yang tidak merata. Oleh karena itu, seiring peningkatan konsentrasi AgNO 3 maka hasil nilai yang didapatkan dari pengujian tarik dan CWP akan semakin menurun. Modifikasi perlakuan medan listrik DC 15000V pada proses pencetakan membran membantu larutan campuran membran PES@AgNO 3 meregang sehingga terbentuk pori- pori pada membran (Saulis, 2010). Penambahan medan listrik menghasilkan peningkatan permeabilitas yang drastis karena munculnya pori- pori di membran (Angersbach dkk., 2000; Rems dkk., 2020), membran yang memiliki larutan dengan densitas dan viskositas yang cukup akan terbentuk pori yang sempurna. Sebaliknya, larutan dengan densitas yang tinggi akan sulit diregang sehingga efek dari perlakuan medan listrik tidak terlihat secara signifikan, hal ini memicu terjadinya aglomerasi yang mengakibatkan penurunan porositas, dan penyumbatan pori pada membran.
Gambar 6. Hasil SEM Membran PES@AgNO 3 1,5wt% Tanpa Penambahan Electric Field
Dapat dilihat bahwa pada Gambar 6,
membran PES@AgNO 3
1,5wt% tanpa penambahan medan listrik memiliki bentuk permukaan yang tidak beraturan dan lebih kasar serta terdapat aglomerasi yang tersebar di seluruh permukaan  membran jika dibandingkan dengan membran PES@AgNO 3 konsentrasi 1,5wt% yang dilakukan perlakuan medan listrik.

## 3.3  KINERJA CLEAN WATER PERMEABILITY
(CWP)
Pembentukan membran antara polimer Polyethersulfone (PES) dengan variasi konsentrasi campuran Perak Nitrat (AgNO 3 ) yang telah ditentukan yaitu 1,5wt%, 2wt%, dan 2,5wt% dilakukan untuk menganalisis kinerja pengolahan air. Analisis kinerja pengolahan air dari membran PES@AgNO 3 , digunakan metode Clean Water Permeability (CWP) pada masing-masing konsentrasi membran yang dilakukan sebanyak 3 kali pengujian pada tekanan 2 bar selama 0,5 jam pada suhu lingkungan, dengan luasan membran 0,001809 m² menggunakan system dead-end. Hasil pengujian CWP pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Perhitungan Nilai Fluks Membran PES 30wt%@AgNO 3 1,5wt%
Sa mpe l Volu me Perm eat (L) Luas Memb ran (m 2 ) Wak tu (h) Teka nan (bar) Fluks (L.m - 2 .h - 1 .bar -1 ) Std. Deviasi (L.m -2 .h - 1 .bar -1 ) B1 0,003 0,001 0,5 2 1,93 0,22 B2 0,003 0,001 0,5 2 1,65 B3 0,002 0,001 0,5 2 1,49 Rata-rata 1,69 Tabel 3. Perhitungan Nilai Fluks Membran PES 30wt%@AgNO 3 2wt% Sa mpe l Volu me Perm eat (L) Luas Memb ran (m 2 ) Wak tu (h) Teka nan (bar) Fluks (L.m - 2 .h - 1 .bar -1 ) Std. Deviasi (L.m -2 .h - 1 .bar -1 ) B1 0,003 0,001 0,5 2 1,93 0,22 B2 0,003 0,001 0,5 2 1,65 B3 0,002 0,001 0,5 2 1,49 Rata-rata 1,69 Tabel 4. Perhitungan Nilai Fluks Membran PES 30wt%@AgNO 3 2,5wt
Sa mp el Volume Permeat (L) Luas Memb ran (m 2 ) Wa ktu (h) Teka nan (bar) Fluks (L.m -2 .h - 1 .bar -1 ) Std. Devia si (L.m -
2 .h -
1 .bar -1 ) C1 0,001 0,001 0,5 2 0,55 0,42 C2 0,002 0,001 0,5 2 1,105 C3 0,0025 0,001 0,5 2 1,381 Rata-rata 1,013
Berikut hasil pengujian dari ketiga konsentrasi membran yang disajikan pada grafik nilai fluks membran berikut:
Gambar 7. Grafik Nilai Fluks Membran PES@AgNO
3
Berdasarkan Gambar 7 dapat diamati bahwa terdapat penurunan signifikan hasil fluks pada variasi komposisi membran, di  mana saat konsentrasi campuran membran PES@AgNO 3 1,5wt% didapatkan nilai fluks tertinggi mencapai 3,88 L.m -2 .h -1 .bar -1 , berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya konsentrasi campuran membran yakni 2,5wt% didapatkan nilai fluks terendah yaitu 1,013 L.m -2 .h -1 .bar -1 , sedangkan konsentrasi 2wt% memiliki nilai fluks yaitu 1,69 L.m - 2 .h -1 .bar -1 . Penurunan fluks pada variasi konsentrasi membran PES@AgNO 3 2,5wt%  ini selaras dengan penelitian (Chen dkk., 2013; Said dkk., 2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan AgNO 3 yang terdapat pada campuran suatu membran mengakibatkan peningkatan jumlah dan ukuran partikel perak yang terbentuk pada membran. Peningkatan jumlah partikel perak dapat menghasilkan larutan dengan densitas atau kerapatan yang lebih tinggi, hal ini berpengaruh pada penyebaran partikel atau pengadukan bahan pembuatan membran menjadi kurang merata yang mengakibatkan terjadinya penggumpalan (aglomerasi) pada permukaan membran sehingga terjadi penurunan porositas dan ukuran pori yang terbentuk, serta memicu pemblokiran pori yang berpengaruh terhadap nilai fluks yang dihasilkan. Penurunan fluks pada konsentrasi membran PES@AgNO 3 yaitu 2wt% dan 2,5wt% ini menunjukkan bahwa pencampuran antara polimer PES dan zat penguat AgNO 3 dengan konsentrasi tersebut termasuk gagal dalam meningkatkan sifat hidrofilisitas dari membran. Membran PES rentan terhadap fouling dan fluks yang rendah  dan hidrofilisitas merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh membran filtrasi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Pembentukan membran campuran polimer Polyethersulfone (PES) dengan variasi konsentrasi penambahan zat penguat Perak Nitrat (AgNO 3 ) memperlihatkan hasil yang cukup optimal sebagai alternatif membran penyaringan air. Membran campuran Polyethersulfone (PES) dan Perak Nitrat (AgNO 3 ) dilakukan Pengujian Tarik dengan standar pengujian ASTM D 638 Type IV menggunakan alat Digital Force Gauge , didapatkan PES@AgNO 3 dengan konsentrasi 1,5wt% memiliki nilai kekuatan tarik tertinggi yaitu 5,74206 MPa, kemudian nilai kekuatan tarik terendah terdapat pada membran PES@AgNO 3 dengan  konsentrasi 2,5wt% yaitu 3,07480 MPa, sedangkan konsentrasi 2wt% memiliki nilai kekuatan tarik yaitu 3,81310 MPa.
Pengamatan Scanning Electron Microscope (SEM)  pada membran campuran PES dan AgNO 3 diperoleh hasil yang berbanding lurus dengan hasil pengujian tarik dan clean water permeability (CWP), dimana semakin tinggi kandungan AgNO 3 dalam campuran larutan membran  mengakibatkan penyebaran pori yang tidak merata sehingga membran memiliki struktur ikatan pori yang lemah, terjadi penurunan porositas dan ukuran pori, serta memicu pemblokiran pori oleh aglomerasi yang kemudian berdampak pada nilai kekuatan tarik dan fluks pada membran yang mengalami penurunan.
Kinerja Clean Water Permeability (CWP) untuk pengolahan air memperlihatkan terdapat penurunan signifikan hasil fluks pada variasi komposisi membran, dimana saat konsentrasi campuran membran PES@AgNO 3 1,5wt% didapatkan nilai fluks tertinggi mencapai 3,88797 L.m -2 .h -1 .bar -1 , berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya konsentrasi campuran membran yakni 2,5wt% didapatkan nilai fluks terendah yaitu 1,01345 L.m -2 .h -1 .bar 1 , sedangkan konsentrasi 2wt% memiliki nilai fluks yaitu 1,69523 L.m -2 .h -1 .bar -1 .

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dana DIPA BLU Universitas Sriwijaya dengan dana penelitian pengabdian kepada Masyarakat 2024.
3.89 1.70 1.01 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1,5wt% 2wt% 2,5wt% Fl uks M em br an (L /m 2. jam .b ar ) Konsentrasi PES 30wt%@AgNO3

## DAFTAR PUSTAKA
Angersbach, A., Heinz, V., Knorr, D., 2000. Effects of pulsed electric fields on cell membranes in real food systems, Innovative Food Science & Emerging Technologies. https://doi.org/10.1016/S1466- 8564(00)00010-2 Barth, C., Gonçalves, M.C., Pires, A.T.N., Roeder,
J., Wolf, B.A., 2023. Asymmetric polysulfone and polyethersulfone membranes: effects of thermodynamic conditions during formation on their performance , Journal of Membrane
Science. https://doi.org/10.1016/S0376- 7388(99)00344-0
Chen, Y., Dang, J., Zhang, Y., Zhang, H., Liu, J.,
2023. Preparation and antibacterial property of PES/AGNO3 three-bore hollow fiber ultrafiltration membranes. Water Science and Technology 67, 1519–1524. https://doi.org/10.2166/wst.2013.023
EPA, 2000. N,N-Dimethylformamide 68-12-2. N,N- Dimethylformamide 68-12-2. United states environmental protection, (1), Pp.1–4 1, 1–4. Madaeni, S.S., Zinadini, S., Vatanpour, V.,
2011. A new approach to improve antifouling property of PVDF membrane using in situ polymerization of PAA functionalized TiO2
nanoparticles. Journal of Membrane Science 380, 155–162. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.07.006
Idris, NM Zain -  Jurnal Teknologi, 2006 Effect of heat Treatment on The Perfomance and Structural Details of Polyethersulfurone Ulrafiltration Membranes
Mohammadnezhad,Mostafa Feyzi,Sirus Zinadini, 2019.  A novel Ce-MOF/PES mixed matrix membrane; synthesis, characterization and antifouling evaluation.
https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.09.032
Peters, T., 2020. Membrane technology for water treatment. Chemical Engineering and Technology. https://doi.org/10.1002/ceat.201000139
Prastowo, B.A., 2008. Pembuatan Membran Dari Selulosa Asetat Dan Polietilen Glikol Berat Molekul 20.000 Untuk Pemisahan Gas CO2 Dan CH4. Revista de Trabajo Social 11, 23– 26.
Saulis, G., 2020. Electroporation of cell membranes: The fundamental effects of pulsed electric fields in food processing. Food Engineering Reviews 2, 52–73. https://doi.org/10.1007/s12393-010-9023-3
S Jalil, AF Ismail, S Hashim - Jurnal Teknologi, 2004 Preparation and  characterization of polyethersulfone hollow fiber nanofiltration membranes made from PES/NMP/PEG 400/WATER
Wenten, I.G., 2002. Recent development in membrane science and its industrial applications. Journal of Science and Technology 24, 1009–1024.
Xu, Z.L., Qusay, F.A., 2024. Polyethersulfone (PES) hollow fiber ultrafiltration membranes prepared by PES/non-solvent/NMP solution . Journal of Membrane Science 233, 101–111. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2004.01.005
Zhao, C., Xue, J., Ran, F., Sun, S., 2013.
Modification of polyethersulfone membranes - A review of methods. Progress in Materials Science. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2012.07.002 Zhao, S., Yan, W., Shi, M., Wang, Z., Wang, J., Wang, S., 2023. Improving permeability and antifouling performance of polyethersulfone ultrafiltration membrane by incorporation of ZnO-DMF dispersion containing nano-ZnO and polyvinylpyrrolidone.
Journal of Membrane Science 478, 105–116. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.12.050
Zulfi, F., Dahlan, K., Sugita, P., 2014. Karakteristik Fluks Membran Dalam Proses Filtrasi Limbah Cair Industri Pelapisan Logam. Jurnal Biofisika 10, 19–29.